﻿— 49 — 



il selenio e lo zolfo che sono completamente isomorfi nelle forme ossigenate, 

 non lo sono che in grado assai minore come elementi in causa della poli- 

 morfìa : pur tuttavia in una questione così complessa come quella del tellurio, 

 abbiamo ritenuto opportuno di mettere in evidenza qualsiasi relazione che 

 contribuisca alla risoluzione dell'arduo problema. 



Parte sperimentale. 



Il tellurio ed il selenio di cui ci siamo serviti nelle nostre determinazioni 

 vennero purificati con tutta cura. Il tellurio puro del commercio venne tras- 

 formato in nitrato basico, da questo si ottenne il tellurio per precipitazione 

 con anidride solforosa. Il precipitato ben lavato ed asciugato venne fuso in 

 corrente d'idrogeno, e poi distillato tre volte nel vuoto. 



Il selenio venne ricavato da dell'acido selenico preparato secondo il me- 

 todo di Thomsen ( 1 ), per trattamento con acido cloridrico e precipitazione con 

 anidride solforosa. Il precipitato venne di nuovo sciolto in acido nitrico, 

 ripresa la soluzione con acido cloridrico, concentrato e separato il selenio con 

 anidrida solforosa. Poi venne fuso in corrente di idrogeno e distillato tre 

 volte nel vuoto. 



L'apparecchio per determinare i punti di solidificazione dei vari miscugli, 

 consisteva in una provetta in vetro poco fusibile, entro cui si metteva il 

 miscuglio, avente nel centro il termometro, protetto dalla lega da una piccola 

 guaina di vetro sottile: lo spazio fra la guaina ed il termometro era riempito 

 da platino finamente diviso. La provetta era poi racchiusa in un'altra più vasta, 

 per modo da costituire un bagno ad aria, ed il tutto era immerso in un vasto 

 crogiuolo di ferro pieno di sabbia. L'irradiazione calorifica di tutto il sistema 

 veniva protetta da un largo manicotto di terra refrattaria. 



La quantità delle miscele metalliche adoperate era tale da coprire abbon- 

 dantemente il bulbo del termometro. L'ossidazione dei metalli veniva impedita 

 per mezzo di una lentissima corrente di anidride carbonica. 



In principio abbiamo tentato di procedere alla determinazione dei punti 

 di fusione: si riscaldava lentamente il crogiuolo di ferro, e si seguiva l'an- 

 damento del termometro immerso nella lega di pari passo all'andamento di 

 un altro termometro immerso nel bagno di sabbia, per garantirci del regolare 

 aumento della temperatura. Questo metodo però non ci ha portato ad alcun 

 risultato: non abbiamo mai ottenuto alcun arresto di temperatura, o solo dei 

 rallentamenti assai indecisi. 



Invece buoni risultati ci vennero forniti dalla determinazione della tem- 

 peratura di solidificazione. I vari miscugli vennero fusi nel bagno descritto, 



(') Berichte cliem. Gesell., 2. 598 (1869). 

 Rendiconti. 1906, Voi. XV, 2° Sem. 



7 



